( 270 ) 



ciiloiuic de sodium, on doil croire que la fusion a été obtenue en ajoutant 

 du sel niaiin à un silicate d'alumine, tel que les argiles et les schistes en 

 contiennent, lïn présence de la silice, le chlorure de sodium se décompose 

 si l'eau inlervient : il est donc probable que la soude fixée à l'état de sili- 

 cate, dans une proportion qui atteint 7,60 pour 100, dérive du chlorure 

 de sodium ajouté qui a subi une décomposition. 



» En déduisant de la composition totale la soude, on trouve la compo- 

 sition suivante, qui est, en effet, celle de certains pbyllades ou argiles : 



Silice 68,4715 



Aluiniuc 19,891 



Peroxyde de fer 5 ,4->3 



Chaux 3,000 



Magnésie o , 820 



Potasse 2 , 280 



Total 99,902 



» Sainle-Siizaimc [3Tiiyennc). — M. le général Prévost (') m'a aussi com- 

 muiiic|ué un échantillon provenant du fort vitrifié qui est situé sur les 

 bords de l'Erve, à Sainte-Suzanne (Miiyenne). C'est une substance vitreuse, 

 boursouflée ou très bidleuse, très fragile, d'un gris verdâtre, ressemblant à 

 un verre de bouteille et qui empâte des morceaux de quarizite à texture 

 granidaire. Les cavités arrondies dont la substance est criblée, et qui résid- 

 tent évidemment d'un dégagement de gaz, ne sont qu'à quelques milli- 

 mètres de dislance les unes des autres, et elles atteignent o™, oo5 de dia- 

 mètre. 



)) L'analj'se qui suit a été faite, comme la précédente, au bureau d'es- 

 sais de l'Ecole des Mines : 



Silice 71 ,00 



Alumine i3,oo 



Peroxyde de fer 3 ,3o 



Chaux _ traces 



Magnésie traces 



Potasse traces 



Soude 1 3 , 22 



Chlorure de sodium traces 



Total 99-52 



» Une pareille teneur en soude contraste avec la composition des 



(') Prévost, Ouvrage jjrécilé. 



